— 581 — 
E che la velocità di aggregazione non sia che ritardata, lo dimostra il fatto che, 
estraendo dall'acqua la lamina di piombo, ed eliminando uno dei fattori di equilibrio, 
l’ossido idrato in soluzione, dopo breve tempo, si deposita interamente. 
Non si può ammettere, d'altra parte, che tale diminuzione od arresto sia dovuto 
ad una parziale deposizione di carbonato di piombo sulla lamina e da una conse- 
guente sottrazione di superficie metallica dal contatto dell’acqua, perchè l’acido car- 
bonico dell’aria difficilmeate arriva alla lamina, trattenuto o combinato dall’ossido 
idrato in soluzione. 
Non si può ammettere ancora che la superficie metallica si ricopra di uno strato 
sottile di protossido per cui essa sia sottratta all’azione corrodente dell’acqua, perchè 
l'ossigeno dell'aria in questo fenomeno non ha che un'azione secondaria, quale è quella 
di trasformare, come vedremo, in ossido idrato il piombo passato in soluzione; e quindi 
la sua azione può difficilmente esplicarsi sulla lamina. 
Azione dell’acqua distillata pura e neutra 
sul piombo metallico in ambiente incompletamente privo di ossigeno. 
In un Becher di 400 centimetri cubi di capacità si mettevano 100 centimetri 
cubi di acqua distillata recentissima; poi si disponeva su di un piatto per il vuoto e 
sì ricopriva con una campana di cristallo tubolata nella parte superiore. 
La tubolatura si chindeva con un turacciolo di somma munito di un foro per il 
quale passava una grossa bacchetta di vetro terminata ad uncino nella parte inferiore. 
A questo uncino si sospendeva la lamina di piombo tersa, la quale poteva esser 
alzata ed abbassata senza far entrare aria nell’ interno. 
Si metteva in funzione la pompa, tenendo la lamina fuori dell'acqua, sospesa 
sul Becher; si aspettava per 12 ore all'incirca, facendo sempre funzionare la pompa, 
coll’intento di ottenere il massimo vuoto raggiungibile e di eliminare nel miglior 
modo l’aria dall'acqua; poi si abbassava la lamina, immergendola e lasciandola il 
tempo stabilito innanzi, senza mai far cessare l’azione della pompa. 
In tutte le esperienze il liquido appariva limpido, ricoperto però di uno strato 
più o meno spesso, in relazione col tempo, di una materia bianca formata di cristalli 
laminari, immersi nell’acqua e nettamente visibili, guardando lo strato nella sua 
parte inferiore. 
Non appena si formava questo strato superficiale, appariva una specie di vuoto 
attorno alla lamina, il quale vuoto era anche ritratto sul fondo del Becher, che si 
copriva di una tenuissima polvere bianca, meno che in vicinanza della lamina. 
Passato il tempo stabilito, si estraeva la lamina dall'acqua, a cui non aderiva 
visibilmente alcuna patina cristallina, e si faceva entrare l’aria. 
‘Dopo poco, nel liquido si manifestava un intorbidamento bianco, che sembrava 
aumentare leggermente col tempo. 
La determinazione del piombo in questo liquido si faceva seguendo il metodo, 
descritto poco fa; i risultati delle determinazioni sono raccolti nella seguente tabella : 
